( «396 ) 



» Dès 1890, Hopkinson (') avait décrit un acier à 25 pour 100 de nickel, 

 non magnétique à la température ordinaire, qui devenait magnétique dans 

 l'acide carbonique solide et gardait ses nouvelles propriétés jusqu'à 58o°. 

 ]je passage de l'état non magnétique à l'état magnétique était accompagné 

 d'une augmentation de dureté, d'une diminution de résistance électrique 

 et d'un abaissement de densité de 8,1 5 à 7,98. A la même époque, M. Le 

 Chatelier obtenait la même transformation par une autre méthode (■). 



» Ces faits ont suggéré l'hypothèse d'un composé défini Fe'Ni. 



» Cependant, parmi une série d'aciers au nickel préparés par M. Had- 

 field, il en est un contenant 29,07 de nickel avec 0,1 4 de carbone et 0,86 

 de manganèse (composition assez éloignée de Fe^Ni) que MM. Dewar et 

 Fleming assimilent au métal de Hopkinson ('). J'ai vérifié leurs expé- 

 riences sur un échantillon de la même coulée. A l'état non magnétique, 

 une barrette de 36™™, 5 de long et pesant 11 «"^,100, placée sur l'un des pôles 

 d'un électro-aimant traversé par un courant de 5""'', 5, ne porte que SoS""; 

 son magnétisme rémanent donne sur l'échelle de mon magnétomètre une 

 déviation de 2'"™, 5; la densité à 17'* est 8,o/j4- A l'état magnétique, après 

 refroidissement dans l'air licjuide, toutes choses égales d'ailleurs, la force 

 d'arrachement est devenue i5oo^'', la déviation au magnétomètre 81"™ et 

 la densité 7,914- Ces résidtats sont bien semblables à ceux de Hopkinson. 



» J'ai examiné un autre acier que je dois également à l'obligeante libé- 

 ralité de M. Hadfield et qui contient pour 100: 0,59 de carbone, 5,90 de 

 manganèse et seulement 8,77 de nickel. Une barrette de 38™™ de long pe- 

 sant 11^', 945 ne se porte pas elle-même sur l'électro-aimant toujours tra- 

 versé par un courant de 5"™!', 5; elle donne au magnétomètre une déviation 

 de 4'""',i et la densité à 17" est 7,848. Après cinq minutes d'immersion 

 dans l'air liquide, le métal est devenu magnétique : la force d'arrachement, 

 pour une barrette de 38™™ pesant iiS'',66o, s'élève à i''^; la déviation sur 

 l'échelle du magnétomètre monte à io4™™,6; la densité s'abaisse à 7.624. 

 Le métal ainsi transformé garde l'état magnétique jusqu'à 650° environ. 

 Ce sont, ici encore, les propriétés caractéristiques de l'alliage étudié par 

 Hopkinson; on peut donc, par comparaison avec l'échantillon précédent, 

 dire que la substitution, dans un acier, de o,45de carbone plus 5, o4 de 

 manganèse à 25, 3o de nickel ne modifie pas les caractères essentiels. 



Cj Proc. Roy. Soc, t. XLVIl, p. i38 elJoii//i. Jro/i and Steet Inst., l. 1, p. 208; 

 T896. 



(^) Comptes rendus, t. GX, p. 288; 10 février 1890. 

 (») Proc. Boy. Soc, t. LX; 1896. 



